186 lieber das Aluminium. 



4) Klang. Das gegossene Aluminiumstäbchen, an 

 einem Faden frei schwebend mit einem harten Körper 

 angeschlagen, giebt einen starken und schönen Klang. 



5) Härte. Im rohen Gussstück ist das Aluminium 

 härter als Zinn, aber weicher als Zink und Kupfer, etwa 

 von gleicher Härte mit feinem Silber, vorausgesetzt, dass 

 letzteres ebenfalls roher Guss ist; denn Blech und Draht 

 von Feinsilber ritzen den Aluminium stab, sind also härter. 



6) Verhalten beim Zerbrechen. Das gegossene Stäb- 

 chen, mit der Säge querüber nur ganz leicht eingeschnit- 

 ten, liess sich an dieser Stelle leicht abschlagen und brach 

 mit unebener, zackig - feinkörniger Fläche, auf welcher 

 einzelne Pünctchen schimmerten, die aber im Ganzen 

 ohne Glanz war. War kein Einschnitt vorläufig gemacht, 

 so bog sich das Stäbchen unter den Hammerschlägen und 

 brach nur widerwillig ab. 



7) Verhalten unter der Feile. Das Aluminium ist 

 sehr leicht zu feilen, setzt sich aber in dem Feilhiebe 

 fest und verstopft denselben, wie Blei oder Zinn. 



8) Unter dem Hammer zeigte sich das Gussstäbchen 

 geschmeidig; doch bekam es bei etwas starkem Ausbrei- 

 ten viele und beträchtliche Kantenrisse. 



9) Zwischen Walzen gestreckt nahm der Gussstab 

 schon nach den ersten Durchgängen Kantenrisse an, welche 

 fort und fort sich vermehrten und vergrösserten. Das 

 gewalzte Metall ist leicht zu zerbrechen und zeigt eine 

 matte Bruchfläche von höchst feinem Korne, etwa wie 

 gehärteter Gussstahl, dabei zeiojt es einen bedeutenden 

 Grad von Steifheit, jedoch ohne auffallende Federkraft. 

 Blech, zu Papierdicke gestreckt, verträgt ziemlich das 

 wiederholte Hin- und Herbiegen, bevor es bricht. Das 

 Metall wurde beim Auswalzen über der Spirituslampe 

 angewärmt (etwa bis zu der Temperatur, welche bei Zink 

 angewendet wird und dort ein so treffliches Mittel zur 

 Erhöluing der Geschmeidigkeit ist), es konnte aber ein 

 Nutzen hiervon nicht bemerkt werden. 



Das Aluminium zu Draht zu ziehen, wollte Kar- 

 marsch gar nicht gelingen. 



Die nach 8), 9), 10) beobachtete Geschmeidigkeit 

 kann höchst wahrscheinlich dem Eisengehalte des unter- 

 suchten Aluminiums zugeschrieben werden. Karmarsch 

 ist sehr geneigt zu glauben, dass zur Anfertigung der in 

 Paris ausgelegten Gegenstände (Becher, Esslöffel, Thee- 



